( 448 ) 

 plomb, ceux de zinc, de magnésie, les sulfates doubles d'ammoniaque ou de 

 potasse avec les oxydes magnésiens. 



» Je suis d'ailleurs arrivé bientôt aux exceptions. 



» Les lévo et les dextro-tartrates de M. Pasteur, qui ne possèdent ni 

 l'isomorphisme chimique, ni l'isomorphisme géométrique, présentent cepen- 

 dantune identité complète, absolue, de propriétés biréfringentes. Enfin, dans 

 une troisième classe de corps isomorphes géométriquement et chimique- 

 ment, les propriétés optiques, au contraire, sont complètement opposées. 



» Ainsi, dans les hyposulfates de chaux, strontiane et plomb, l'axe 

 unique de double réfraction est la direction tantôt de plus grande, tantôt de 

 plus petite élasticité optique. Dans le chromate et le sulfate de potasse, les 

 axes de plus petite et de plus grande élasticité ont fait un échange réciproque 

 de direction, tandis que l'axe de moyenne élasticité conserve la sienne. Dans 

 l'aragonite et le carbonate de plomb, le même échange a lieu entre les axes 

 de plus petite élasticité et d'élasticité moyenne. Les tartrates doubles de 

 soude et de potasse, de soude et d'ammoniaque, présentent la même parti- 

 cularité rendue encore plus frappante par la singulière dispersion des axes 

 optiques colorés qui l'accompagne. 



» Ces premiers faits, une fois constatés, m'ont permis de reproduire des 

 cristaux mixtes où les propriétés optiques, variables à volonté, deviennent 

 encore plus remarquables. 



» Tous ces sels isomorphes peuvent en effet s'allier par cristallisation, et 

 l'on voit alors leurs caractères optiques opposés se modifier par une sorte 

 de concession réciproque. 



» Ainsi l'hyposulfate de strontiane, allié en proportions progressivement 

 croissantes à l'hyposulfate de plomb, donne une série de sels mixtes où le 

 pouvoir biréfringent s'affaiblit d'abord, pour reparaître avec un signe con- 

 traire ; de sorte qu'on trouve vers le milieu de cette série des mélanges qui 

 se comportent pour une extrémité du spectre comme l'hyposulfate de 

 plomb, pour l'autre extrémité comme l'hyposulfate de strontiane, et qui 

 n'ont pas de double réfraction pour la partie intermédiaire. 



» La double réfraction biaxiale, et l'énorme dispersion des axes corres- 

 pondants aux différentes couleurs, donnent un caractère particulier aux phé- 

 nomènes quand le tartrate de soude et d'ammoniaque, dont les axes opti- 

 ques sont ouverts et dispersés dans un plan, se mêle en proportion 

 croissante au tartrate de soude et de potasse dont les axes optiques sont 

 ouverts et dispersés dans le plan rectangulaire. 



